302 FELICE GARELLI 



All'esame microscopico il prodotto appare costituito da ag- 

 gregati monometrici con faccio ettaedriche, ma non completa- 

 mente sviluppate. La composizione chimica corrisponde, come 

 si vede, a quella della Berzelianite, il minerale di selenio e 

 rame che si trova raramente in natura. L'analisi dei seleniuri 

 di rame riesce difficile perchè la separazione del rame dal se- 

 lenio, con i consueti metodi, è ben lungi dall'esser netta (Vedi 

 anche Tradwell, Analisi chimica quant., II* ediz., pag. 245). Il 

 dottor Angeletti, che ha studiato in questo laboratorio per mio 

 incarico la questione, ha trovato che la separazione riesce ab- 

 bastanza bene precipitando il rame con il Cupferron. 



Anche in questo caso l'analisi della soluzione di solfato di 

 rame prima e dopo l'esperienza dimostra che la concentrazione 

 della soluzione che serve da liquido elettrolita, rimane inalterata. 

 IL — Avvolgendo in sottile lastrina di rame un grosso 

 frammento di selenio metallico cristallizzato, in modo che il me- 

 talloide sia in grande eccesso rispetto al rame, immergendolo 

 poi in soluzione di solfato rameico e lasciandovelo per qualche 

 giorno alla temperatura di 40° C, si vede il frammento di se- 

 lenio disgregarsi rapidamente ed originarsi concrezioni nerastre, 

 con lucentezza metallica e riflessi rossi violacei, mentre il rame 

 sparisce completamente. Al microscopio non si osservano cri- 

 stalli completamente sviluppati. L'analisi del prodotto separato, 

 per quanto è possibile meccanicamente, dall'eccesso di selenio, 



fornì i seguenti risultati: 



calcolato per 



trovato CuzSe CusSeg CuSe 



Cu o/o 51,2 61,61 54,63 



Se o/o 48,3 38,39 45,37 



Si direbbe quindi che il prodotto ottenuto in questa espe- 

 rienza sia prevalentemente costituito da sesquiseleniuro Cu3Se2, 

 seleniuro rameoso rameico Cu2Se.CuSe. In natura trovasi, assai 

 raramente, un minerale, detto Uniangite, di questa composizione. 



Con altre esperienze spero di riuscire a stabilire le condi- 

 zioni necessarie per ottenere questo seleniuro in luogo del Cu2Se. 

 III. — Operando all'ebollizione si ottengono invece i se- 

 leniuri amorfi Cu2Se e CuSe quasi altrettanto facilmente come 

 i solfuri di rame. 



